— 240 



der Voraussetzung, dass die thermischen Axen mit den krystall- 

 ographischen zusammenfallen. Die Ausdehnung der Krystalle 

 wurde durch Spiegelablesung bestimmt: der sich ausdehnende 

 Krystall drehte einen mit einem Spiegel versehenen Hebel um 

 eine Axe, in dem Spiegel wurde das Bild einer entfernten Skala 

 mit einem festen Fernrohr beobachtet und aus dem Zusammen- 

 fallen eines andern Theilstrichs mit dem Faden im Fernrohr 

 auf die Drehung des Spiegels und daraus auf die Ausdehnung 

 des Krystalls geschlossen. Die Resultate, die er erhielt, sind in 

 folgender Tabelle zusammengestellt: (die Ausdehnung ist die 

 lineare von bis 100 Grad): 



Reguläre Krysalle : 

 Granat 

 Flussspath 

 Magiieteisen 

 Schwefelkies 

 Bleiglanz 

 Analcim 



Viergliedrige Krystalle 

 Zinnstein 

 Vesuvian 

 Zirkon 



Dreigliedrige Krystalle 

 Beryll 

 Korund 

 Turmalin 

 Quarz 

 Kalkspath 

 Spatheisen 

 Apatit 



Zwei- und -zweigliederig 

 Topas 

 Arragonit 

 Schwerspath 

 Cölestin 



0,0008478 

 0,0019504 

 0,0009540 

 0,0010084 

 0.0018594 

 0,0009261 



nach der Hauptaxe 

 0,0004860 

 0,0007872 

 0,0006264 



nach der Hauptaxe 

 0,0001721 

 0,0006875 

 0,0009369 

 0.0008073 

 0,0026261 

 0,0016133 

 0.0011254 



nsLch. den Nebenaxen 

 0,0004526 - 

 0,0009628 

 0,0011054 



nach den Nebenaxen 



— 0,0000131*) 

 0,0006551 

 0,0007732 

 0,0015147 



— 0,0003105 

 0,0005388 

 0,0010006 



Axe a**) 

 0,0008325 

 0,0010781 

 0,0014311 

 0,0019205 



Axe b 

 0,0008362 

 0,0015903 

 0,0022519 

 0,0018513 



Axe c. 

 0,0004723 

 0,0031358 

 0,0014904 

 0,0014903 



*) Dhö Minuszeichen bedeutet eine Zusammenziehung bei Temperatur- 

 erhöhung. 



**) Axe c ist die A'erticale, Axe b die grössere, Axe a die kleinere hori- 

 zontale Axe nach Hauy's Stellung. 



